( 71? ) 



» Loups des hauts fourneaux . — Avant d'aller plus loin, nous avons tenu 

 à étudier quelques loups de hauts fourneaux dans lesquels différents au- 

 teurs ont mentionné la formation de carbures de fer définis en leur attri- 

 buant des formules très variables. 



» 1° Nous avons étudié tout d'abord un loup provenant d'un haut four- 

 neau de Denain, que nous devons à l'obligeance de M. Maurice Meteyer, 

 ingénieur de la Société de Denain et Anzin. Cette masse de fonte cristalli- 

 sée avait été recueillie au fond du haut fourneau n" 2. 



» Cet échantillon se présentait en fragments de plusieurs centimètres 

 qui, à première vue, paraissaient cristallisés; mais, en y regardant de plus 

 près, on voit que les angles dièdres n'ont aucune régularité sur la même 

 arête et que les faces sont plus ou moins courbes. L'anaivse d^un échan- 

 tillon nous a donné les chiffres suivants : fer, 87,99; carbone total (car- 

 bone combiné et graphite), 8,75; silicium, 2,17. En répétant cette analyse 

 sur différentes parties du même fragment, on voit que la teneur en carbone 

 varie considérablement. Ces [)seudo-cristaux ont été formés tout simple- 

 ment par la poussée de la fonte liquide entre de larges lamelles de gra- 

 phite; ils ne répondent à aucune formule déterminée. 



» Le résidu insoluble, après destruction de graphite, ne renfermait pas 

 de diamant. 



» 2° Nous devons le deuxième loup, qui fait le sujet de cette étude, à 

 l'obb'geance de M. Fromholt. Il vient de la maison Metz et C'% d'Esch-sur- 

 l'Alzette (grand-duché de Luxembourg). Il a été fourni par le creuset du 

 haut fourneau n" 3. 



» Echantillon A. — Cet échantillon, formé de fragments compacts, non 

 homogènes, provenait d'une portion cristalliue du loup ne contenant que 

 très peu de fonte. Après attaque par l'acide chlorhydrique, la matière est 

 complètement désagrégée ; il reste un résidu abondant, en partie transpa- 

 rent et riche en graphite. On fait des attaques alternées à l'acide fluorhy- 

 (Irique et à l'acide sulfurique, puis on détruit le graphite par le chlorate 

 de potassium et l'acide nitrique. Le peu de matière qui reste après ce 

 traitement est attaqué par le bisulfate en fusion, puis parle fluorhvdrate 

 de fluorure de potassium fondu, et, enfin, par l'acide sulfurique bouillant. 

 Après tous ces traitements, il ne reste rien sur le champ du microscope. 

 Le résidu ne contenait donc pas de diamant. 



» Echantillon B. — Echantillon de SB^''. Substance non homoirène. ren- 

 fermant des cristaux pourpres d'azoture de titane, des cristaux octaé- 

 driques d'acide tilanique et d'autres cristaux jaunes et noirs, au nidieu de 

 masses fondues dont peu de parties sont métalliques. 



